— 287 — 



frangenza, nell'altra assume struttura fibrosa e mostra i caratteri ottici del 

 gesso, ciò che mi farebbe ritenere trattarsi di anidrite parzialmente idratata. 

 Altre inclusioni, simili a queste per la forma, sono invece costituite da cri- 

 stalli negativi che hanno il vano occupato da liquido meno rifrangente della 

 sellaite, la cui presenza è rivelata da quella di bollicine gassose. 



La durezza del minerale è uguale a quella dell apatite. 11 peso specifico, 

 determinato col picnometro alla temperatura di 19° C, risultò di 3,17, valore 

 assai prossimo a quello trovato dal Sella (3,15 a 16° C), ma che deve con- 

 siderarsi approssimativo, in causa delle impurità del cristallo e dello scarso 

 suo peso (gr. 0,0715). 



Una piccola scaglia mostrò tracce delle due sfaldature secondo (010) 

 e secondo (110). Questa scaglia, esposta alla fiamma del cannello, imbianchì, 

 fondendo superficialmente in uno smalto. 



Il minerale, inattaccabile dagli acidi nitrico e cloridrico, lo fu invece, 

 a caldo, dall'acido solforico. Con l'aggiunta di silice ebbi sviluppo di acido 

 idrotìuosilicico, la cui presenza, come quella del magnesio, controllai otte- 

 nendo, con i noti processi microchimici, nitidi cristalli di idrofluosilicato 

 sodico e di fosfato ammonico magnesiaco. 



Il cristallo, grazie alla specularità delle sue facce prismatiche, all'as- 

 senza di stilatura ed alla perfetta trasparenza, si è prestato egregiamente 

 al controllo delle proprietà ottiche. Non potendo ricavarne una lamina (ciò 

 che avrebbe portato con sè la distruzione del prezioso esemplare) per l'osser- 

 vazione alla luce convergente, ricorsi all'immersione in un liquido di indice 

 uguale a quello della sellaite. adoperando all'uopo una soluzione acquosa di 

 glicerina. Ottenni in tal modo una nitidissima immagine d'interferenza 

 monoassica e di seguo positivo. 



Per gli indici di rifrazione, determinati con il metodo della riflessione 

 totale, valendomi del piccolo refrattometro di Smith, ottenni i seguenti valori : 



w NO = l,37 «»„ = 1,38 (« — (»)«« = 0,01. 



Le proprietà riscontiate corrispondono, dunque, a quelle della sellaite 

 degli altri due giacimenti di questo minerale sin qui conosciuti, e mostrano 

 una speciale analogia, per l'abito dei cristalli e per alcuni caratteri fisici, 

 con quanto venne osservato nella sellaite savoiarda. Disgraziatamente il cri- 

 stallo è distaccato dalla roccia, ciò che non permette di conoscere in modo 

 preciso le condizioni paragenetiche. Debbo tuttavia notare a questo proposito 

 che, mentre tali condizioni ci sono in parte rivelate dall'esistenza degli in- 

 clusi, il ritrovarsi, nel marmo di Carrara, di quasi tutti i minerali che ac- 

 compagnano la sellaite di Gebroulaz (e cioè solfo, fluorite, dolomite, 

 quarzo, albite e gesso) possa essere indizio di un'analogia di origine: molto 

 più se si accetta l'ipotesi proposta dal Sella, secondo cui l'anidrite del gia- 

 cimento savoiardo sarebbe dovuta al metamorfismo di preesistenti calcari. 



